406 
verhit, gaf deze stof een zwart sublimaat; met soda verhit, 
werd kwikzilver afgescheiden; fijn gewreven gaf het een zeer 
fraai rood poeder, in koningswatar gemakkelijk oplosbaar. 
Uit deze proeven blijkt, dat deze roode ertsstukjes cin- 
naber zijn en in eene hoeveelheid van ruim 0,800 grm. in 
het pakje 4 aanwezig waren. 
5. Na verwijdering der stoffen, sub 8 en 4 vermeld, werden 
in het overblijvende stofgoud van het pakje a enkele zeer klei- 
ne ertsstukjes waargenomen van eene bruinachtig grijze of meer 
in het blaauwachtig gaande kleur. In een aan beide einden 
open glazen buisje verhit, zetten ze kleine metaalkogeltjes 
af, smolten, onder vorming van een wit sublimaat bij sterke- 
re verhitting tot een geelachtig glas, hetwelk na bekoeling 
wit werd, eene eenigzins kristallijne struktuur aannemende en 
doormengd was met kleine metaalkogeltjes. Na deze kogeltjes 
uitgezocht te hebben, werd het glas met koolzure soda gesmol- 
ten, waardoor het mengsel na bekoeling blaauwachtig ‘gekleurd 
werd; in het midden der proef bevonden zich roode stipjes; 
na korten tijd werd dezelve vochtig en kleurde zich meer 
grijsachtig. 
De metaalkogeltjes, op papier eene potloodachtige streep ge- 
vende, werden in salpeterzuur opgelost en eene oplossing ver- 
kregen, die door zwavelwaterstofgas zwart, door ammonia, door 
cyaanijzerpotassium en door zwavelzuur wit geprecipiteerd werd , 
waaruit dus blijkt, dat deze metaalkogeltjes uit lood bestonden. 
Wegens de geringe hoeveelheid der te onderzoeken stof (in 
het geheel 0.007 grm. bedragende) kon de soort van dezen 
looderts niet nader worden bepaald. 
6. Vervolgens werd van het overblijvende van het pakje a 
uitgezocht. 
1. 2,028 grm. duidelijk bewerkt goud, zijnde meer of min 
fijn gesneden sieraden of afgeknipte plaatjes van verschillende 
kleur en verschillend goudgehalte. 
